u 



berger Hütte bei Aachen. Die quarzreichen geschwe- 

 felten Bleierze von Commern werden auf der Stoiberger 

 Hütte möglichst vollständig in einem Flammofen geröstet 

 und dann im vorderen Theile des Ofens dicht bei der Feuer- 

 brücke zu einer Schlacke zusammengeschmolzen , welche 

 den ganzen Bleigehalt des Erzes aufnimmt. Dieselbe hat 

 nach Eich folgende Zusammensetzung: 



Kieselerde . 



. . = 18,18 



Thonerde 



. . = 3,87 



Eisenoxyd . 



. =^ 2,56 



Bleioxyd . . 



. = 71,80 



Kalkerde 



. = 1,12 



Magnesia 



. = 0,37 



Schwefel . . 



, =r 0,49 



98,39 



Diese verschlackte Erzmasse wird mit Kalk und Eisen 

 frischschlacke im Hohofen verschmolzen und liefert Werk- 

 blei und eine Schlacke von folgender Zusammensetzung, 

 nach F. Osann: 





Nr. 75. 



Kieselerde . 



. . = 33,51 



Thonerde 



. = 6,64 



Eisenoxydul . 



. . = 54,93 



Kalk erde . . 



. = 3,41 



Magnesia . . 



. = 0,28 



Bleioxyd . . 



. = 2,04 



Zinkoxyd . . 



. = 0,11 



Schwefel . . . 



. = 1,53 



102,45 



Nr. 76, Schlacke vom 1. Steindurchstechen auf Claus- 

 thaler Hütte, nach Bierwirth: 



Kieselerde . . 



= 33,94 



Bleioxyd . . . 



= 18,09 



Eisenoxydul 



= 37,83 



Thonerde . . 



= .3,12 



Kalkerde . . 



r^ 6,11 



Magnesia . . 



= 0,07 



Schwefel . . 



= 0,21 



99,97 



Nr, 77a. Eine Speise, welche beim Kupferhütten- 

 process in Oker gefallen war, nach Bruns. 



b. Eine ähnliche Speise von ebendaher, nach Bier- 

 wirth. 



